VIII 



eines Glases nicht vom Zusatz allein, sondern auch von seiner eigenen Zusammensetzung ab- 

 hängig ist; sie ist aber außerdem auch abhängig von dem Ofengang und von der Form, in der- 

 die Metallsalze eingeführt werden. 



Tabelle IV. Stoffe zum Färben der Gläser. 



Kobaltoxyd . 

 Kupferoxyd . 

 Kupferoxydul 



Natronglas 

 . . . Blau, ins Violett 



ziehend 

 . . . Himmelblau, ins 



Grüne ziehend 

 . . . Purpurrot, gelblich 



Chromoxyd Grasgrün 



Uranoxyd Gelbgrün, wenig 



Diehroismus 

 Mangansuperoxyd . . . Dunkles Violett 



Nickeloxyd ..... Gelbliches Violett 



Eisenoxyd Flaschengrün 



Eisenoxydul Blaugrün 



Gold Braun, Blau 



Silber Hellgelb und Orange 



Kohle und Schwefel . . Hellgelb 



Bleiantimoniat .... Weiß, undurchsichtig 



Kaliglas 

 Blau, etwas grünlich 



Himmelblau, sehr 



glänzend 

 Purpurrotgelb 

 Gelbgrün, glänzend 

 Zeisiggelb, starker 



Diehroismus 

 Amethyst, violett 



leuchtend 

 Dunkel Amethyst 

 Gelbl . Flaschengrün 

 Grünblau 

 Rot und Rosa 

 Hellgelb und Orange 

 Goldgelb 



"Weiß, in hoher Tem- 

 peratur durchsichtig 



Bleiglas 

 Blau 



Grün 



Blutrot 



Rötliches Gelb 

 Topasgelb 



Rötliches Violett 



Blauviolett 

 Dunkles Gelbgrün 

 Gelbgr.ün 

 Rot und Rosa 

 Gelb 

 Schwarz 



Orange, opak, bei 

 Eisenzusatz dunkler.. 



Den Lasuren oder „Anlauffarben" ähnlich ist der sogenannte Lüster, welchen man durch 

 Aufbrennen einer Lösung von harzsauren Metalloxyden in Lavendelöl erhält oder durch Auf- 

 lösen einer Spur Silber- oder Kupfersalz im Glase und nachheriges Reduzieren der Glasober- 

 fläche im Reduktionsfeuer: „Gelüstertes" Glas ist also Glas mit metallisch schimmernder 

 Oberfläche i). 



„Der Glassatz'" wird in Glashäfen (Bild!) eingeschmolzen. 



Zur Herstellung eines Glashafens gehört großes Geschick; denn von dessen Qualität 

 hängt es ab, ob die Masse gut und rein zusammenschmilzt. Die Häfen werden aus bestem 

 Ton gefertigt, dann mit gebranntem Ton oder zerstoßenen Töpfen im bestimmten Verhältnis 

 aufs innigste gemischt. Diese Mischung wird dann befeuchtet, ineinander geknetet und ge- 

 schlagen, bis sie zäh und plastisch gemacht worden ist. Zum Einschmelzen von Bleigläsern 

 werden die Häfen mit einer Haube versehen, deren weit ausspringende Schnauze in die äußere 

 Ofenmauer eingesetzt wird. Doch muß der Hafen erst mehrere Monate getrocknet werden, 

 ehe er eingesetzt werden kann. In diesen Häfen wird der Glassatz nun eingeschmolzen und 

 geläutert. 



Der Ofen, in den der Glashafen eingesetzt wird, wird mit Generatorgasen geheizt und 

 besitzt zur Erzeugung der nötigen hohen Temperatur stets SniENS'sche Regenerativfeuerung. 

 (Tafel!) 



Um das Einschmelzen, Läutern und die weitere Verarbeitung des Glases kennen zu lernen, 

 betreten wir nun die Glashütte. (Bild!) — Sie ist in jeder Glasfabrik der Hauptraum. Der 

 Glasofen selbst steht in der Mitte eines hohen, geräumigen, im allgemeinen dunklen Hauses. 



: ) Oberflächen oder Lüster sind metallisch schimmernde Reflexe, erzeugt durch äußerst 

 dünne Überzüge von Metallen oder Metalloxyden (Gold, Piatina, Silber, Pallidium, 

 Iridium, Antimon, Zinn, Kobalt, Blei, Kupfer, Mangan, Eisen, Wismut u. a.) — Lüster 

 in der Masse werden z. B. durch Herstellen des Glassatzes mit Antimon, Wismutoxyd. 

 Silbernitrat hergestellt und durch nachheriges Reduzieren in Alkoholdampf- oder Kohlenoxyd- 

 atmosphäre. 



